, ANGELO BATTELLI 497 



Per mezzo poi di tali costanti applicando la forinola 



^ = ^^'0-0, 



ho eostruito nella tavola P i diagrammi che rappresentano graficamente il fenomeno. 

 Se si pon mente così al prospetto, come ai diagrammi, si scorgono subito alcune par- 

 ticolarità degne di nota. Innanzi tutto il diagramma della lega quinta in cui i due 

 metalli sono in proporzioni eguali, si accosta di molto al bismuto, e quello della lega 

 sesta che contiene il doppio d'antimonio, si trova quasi alla medesima distanza dai 

 diagi'ammi dei due metalli. 



I diagrammi delle leghe in cui prevale il bismuto si avvicinano al diagramma 

 del metallo stesso, tanto più, quanto più il bismuto è prevalente, finche lo raggiun- 

 gono e poi lo sorpassano. La lega decima {Si^ Bi^_^) fra tutte ha il diagramma 

 più lontano, mentre quello dell'undecima (Sb^Bi^^^) comincia nuovamente ad abbassarsi. 



Invece non v'è nessuna lega, il cui diagramma oltrepassi entro i limiti delle 

 esperienze, quello dell'antimonio, quantunque nella lega I' {Sb.-,- B i-^) vi sia un gran- 

 dissimo eccesso di tale metallo. 



Se si considera poi l'andamento dei punti neutri e delle tangenti trigonometriche, 

 si vede che la prima lega ha il punto neutro più basso che quello dell'antimonio, e 

 la tangente trigonometrica più piccola ; e di mano in mano che vanno diminuendo le 

 proporzioni dell'antimonio, il punto neutro va abbassandosi, e la tangente trigonome- 

 trica impicciolendosi fino a che l'uno e l'altra raggiungono un valore infimo per la 

 lega quarta, la cui retta, fra quelle che stanno al di sotto della linea del piombo 

 è la più vicina a questa ; al di sopra della linea stessa, i punti neutri che dapprin- 

 cipio sono relativamente alti, si vanno sempre più scostando fino a punti lontanissimi, 

 e finiscono per trasportarsi dalla parte opposta, diventando positivi ; le tangenti tri- 

 gonometriche vanno sempre abbassandosi fino a raggiungere un minimo per ricomin- 

 ciare poi a crescere quando i punti neutri sono passati dalla parte positiva. 



In altre parole , cominciando dalla prima lega , i diagrammi si fanno sempre 

 meno inclinati alla linea del piombo, sino a diventarle pressoché paralleli ; poi le si 

 inclinano della parte opposta, le passano al di sopra, e poi cominciano nuovamente 

 a diminuire la loro inclinazione fino a raggiungere quasi il parallelismo una seconda 

 volta: e finalmente tornano ad inclinarsi dalla parte opposta. 



I diagi-ammi stessi danno la forza elettromotrice di una coppia composta da 

 due dei metalli o delle leghe studiate. Basta valutare l'area del quadrilatero che ha 

 per lati le ordinate spettanti alle temperature delle due saldature, e i tratti com- 

 presi tra quelle dei diagi'ammi spettanti alle due sostanze che formano la lega. Pren- 

 dendo e 100 per temperature delle saldature, e dando segno positivo alle forze 

 elettromotrici che hanno lo stesso segno della coppia antimonio-piombo, si vede che 

 nessuna delle coppie studiate ha forza elettromotrice maggiore della coppia antimonio- 

 piombo ; e che prendendo a considerare le coppie nell'ordine in cui va crescendo la 

 proporzione del bismuto, si trovano valori delle forze elettromotrici che vanno sempre 

 più accostandosi a quello della coppia bismuto-piombo, lo oltrepassano e raggiungono un 

 massimo (lega decima), dopo di che discendono fino al valore stesso di quella coppia. 

 Serie II. Toh. XXXVI. v' 



